22(^ VOGT, STUDIER ÖVER SLAGGER. 



sio;ti2;c krystaller, med metallisk o-lans, i reo-elen reo-elma^ssiort 

 opbyggede efter tre lodret paa liinanden staaende axer, som 

 synes at have den samme krystallograliske valens o: mineralet 

 maa rimeligvis tilliöre det reguljere system; de enkelte opbyg- 

 ningsdele har oktaedrisk begrEensning. Den maade, hvorpaa 

 de större individer er sammensatte, studeres bedst paa tegnin- 

 gerne; vi vil kun gjöre opmserksom paa, at ikke sjelden kan 

 observeres, at en hel del smaa oktaedere ligger i indbyrdes 

 krystallografisk orienteret stilling til hinanden nden at be- 

 röre hinanden (se nederst tilhöjre paa fig. 23); vi moder altsaa 

 her et forhold aldeles analogt med det, som H. Vogelsang tid- 

 ligere har beskrevet (»Die Krystalliten», pag. 31), og som er 

 omhandlet i dette arbejde paa pag. 203. 



At det her foreliggende, sorte mineral maa vsere identisk 

 med naturlig magnetit, sluttes af fölgende grunde : Mineralet er 

 sort, uigjennemsigtigt, med metallisk udseende, kan altsaa ikke 

 bestaa af noget silikat, men maa vaare en FeO-, Fe203-forbindelse ; 

 det erindres nemlig, at vor slag som vsesentlige bestanddele 

 kun holder SiO.^, FeO og Fe^Og. Oxydet maa indgaa i mine- 

 ralet, da den resterende del i flere af de slao^o-er, som förer 

 det sorte mineral, i sin helhed er gaaet över til den kun af 

 RO (FeO) og Si02 konstituerede fayalit. Frit Fe^Oj kan ikke 

 foreligge, hverken af chemisk-metallurgiske eller af krystallogra- 

 liske grunde; vi maa altsaa have for os en förbindelse mellem 

 FeoOj og FeO o: magnetit'), da vi fra mineralogien ved, at 

 andre förbindelser mellem Fe.^Og og FeO ikke existerer (se herom 

 mere senere). At bestemmelsen er rigtig, bestyrkes af, at mine- 

 ralet efter opbyguings-forholdene maa tilhöre det regulasre sy- 

 stem, videre, at det er oktaedrisk begraenset samt stserkt magne- 

 tisk; om det sidste kan man overbevise sig ved at pulverisere 

 et stykke slag og traekke ud med magnet (se herom ogsaa 

 pag. 153). 



') Ifölge B. KOSMANN (Ueber die Form unrl Constitution der Puddel- 

 schlackenkrystalle von dem Stahhverke Hombourg-hant bei St. Avold 

 im Moseldepartement, Pogg. Ann. 1869, B. 137, pag. 136) bestaar den 

 i den undersögte puddelslag optVEedende magnetit, som udgör 5.98 % 

 af den hele masse. af: 



2,76 FeO 



3,07 FejOs 



0,16 Mn304 



5,99 (Fe304-f-Mn304). 



Det bemserkes, at slaggen, som er fri for AI2O3, förer 8.21 % MnO. 



